( i68 ) 

 celine n'est pas bien homogène et contient quelques grains de spessartine. 

 Densité = 4> OT • 



» Au chalumeau, elle fond en un verre brun et donne, avec le borax, 

 une perle améthyste. L'acide chlorhydrique l'attaque après fusion. 



» L'analyse a été faite sur la masse grenue, car je n'avais point à ma 

 disposition assez de cristaux. Elle a donné : 



Oxygène. Rapports. 



Silice 38, 5o 20, 5 2 



Alumine i8,4o 8,57) „„ 



, _ > Q,0O 1 



Oxyde lernque 3 »70 0,OI | J 



Oxyde manganeux 34,25 7<74) / 



Chaux....' 5,87 !,68( 9 ' 42 ' 



99' 7 2 



» Ces nombres correspondent exactement à la formule ordinaire des 

 grenats et montrent, en outre, que la spessartine de Saint-Marcel est une 

 des plus pures parmi celles dont on a donné les analyses. 



» Baslite (schillerspath) de l'île d'Elbe. — Ce minéral, trouvé originai- 

 rement dans la serpentine de Baste, au Hartz, a été reconnu depuis dans la 

 forêt Noire et dans le duché de Bade. J'ai reçu dernièrement de belles ser- 

 pentines brunes avec bastite, provenant de la Venella, Circondario di Rio, 

 île d'Elbe. Ces serpentines ressemblent, au premier abord, à des serpentines 

 diallagiques ; mais l'examen optique démontre de suite qu'on n'a pas affaire 

 à une diallage. Cette bastite forme de petites masses laminaires facilement 

 clivables dans une direction et ayant un éclat métalloïde sur le plan du 

 clivage facile; sa couleur est d'un vert poireau ou olive. Une lame mince sui- 

 vant le clivage basique donne, au microscope polarisant, deux axes assez 

 écartés avec une bissectrice aiguë négative normale au plan de ce clivage. 

 J'ai obtenu, pour l'écartement dans l'air : aE^=6i° à 65°. Ce minéral 

 serait donc bien orthorhombique, comme l'a reconnu M. DesCloizeaux sur 

 la bastite de Baste, qui possède presque le même écartement d'axes. 

 Dureté = 3,5; densité — 2,59. Au chalumeau fond difficilement; dans le 

 matras, décrépite et donne de l'eau. Entièrement attaquable par l'acide 

 chlorhydrique concentré, son analyse a donné : 



Oxygène. Rapports. 



Silice 39,10 20,8 12 



Alumine 3,6i • » 



Oxyde ferreux 8,<>3 1 ,78 ) 



Magnésie 33, 60 l3,44 ? 16, t5 9 



Chaux 3 , 28 o , g3 I 



Eau 1 2 ,60 1 1 , 20 G 



1110,22 



